— 154 — 
A 190° il solfo vergine per elevarsi dallo zero della graduazione fino a 10 mil- 
limetri, impiegò 27 minuti primi. 
Le misure col solfo modificato s’incominciarono dopo che il solfo fu tenuto pa- 
recchie ore a 210°. 
Sperienze coll’ apparecchio B. — Il solfo si eleva dallo zero della graduazione 
fino a 30 millimetri. : 
Termometro Durata dell’elevazione 
ad aria 
Solfo vergine Solfo modificato 
159° 0," 6 OL 
160 IR 0, 8 
163 24,7 2 Il 
165 Oo 4,9 
170 SES7 S1, 6 
175 5. 59 92 
180 7.48 2.54 
185 8.35 3. 58 
190 9.20 5.25 
195 9.3 6.14 
200 9.19 6.31 
205 (ste) 6. 12 
210 20 5.40 
220 5. 52 4. 49 
230 4.30 4.12 
240 2.55 3. 12 
250 2.18 2. 15 
260 1.41 1.38 
270 IL 17 1.14 
280 0. 45 0. 48 
Questi risultati ed i precedenti ottenuti coll’ apparecchio A sono rappresentati 
dalle curve della tavola qui unita. L’inflessione che si presenta tra 205° e 210° è 
un fatto costante. Il mio assistente Cardani ripetè più volte queste medesime spe- 
rienze coll’ apparecchio B ed ottenne sempre risultati quasi identici co’ miei. 
Pertanto, ammesso che l’ andamento delle due funzioni da me studiate rappre- 
senti quello della viscosità, risulta quanto segue: 
a) La viscosità del solfo vergine coll’ elevarsi della temperatura dapprincipio 
diminuisce fino a raggiungere un minimo verso 157°; indi aumenta rapidissimamente, 
tocca un massimo verso 195° e poscia ritorna a diminuire. 
b) La viscosità del solfo modificato è in generale più debole di quella del 
solfo vergine. Anch’ essa incomincia a diminuire coll’ elevarsi della temperatura; pre- 
senta un minimo verso 155°; indi aumenta, però meno rapidamente che nel solfo 
vergine; raggiunge un massimo verso 200° e poscia ritorna a diminuire. 
